Die duktilen Pflanzenfasern usw. 
249 
Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß die Duktilität auch hier¬ 
mit in Zusammenhang stellt. 
Für diese letztere Ansicht scheint, ganz abgesehen von Caryota, 
Cocos und Agave, besonders auch das Verhalten des Rotholzes der 
Douglasfichte zu sprechen. Dasselbe zeigt im frischen Zustande die 
auffallende geschmeidige Dehnbarkeit von 5—7 % (vgl. auch pag. 210), 
das ist für Stereiden des Holzes etwas Außergewöhnliches. Die mikro¬ 
skopische Untersuchung zeigt, daß die Poren der sekundären Schichten 
die starke Neigung von 50—70° aufweisen, und im polarisierten Licht 
ergeben alle Zellen Subtraktionsfarben, wenn sie in die Diagonalstellung 
parallel zur größeren Achse des Gipsblättchens bei gekreuzten Nicols 
beobachtet werden. 
Endlich sei hier noch als ebenfalls für die obige Annahme 
sprechend das Verhalten der Stereiden der Doldenstielchen von Daucus 
Carota angeführt. Diese zeigen an Streifen von der Unterseite 6,8% 
Dehnbarkeit (Durchschnitt von sechs Versuchen, Maximum 10%), an 
Streifen von der Oberseite dagegen nur 3,07 % (sechs Versuche, 
Maximum 3,5%). Es ist durch die Untersuchungen Kleins über die 
Bewegungen der Doldenstielchen und ihren Mechanismus bekannt ge¬ 
worden, daß die Stereiden von der Unterseite der Infiorenszenzachsen 
qnergestellte Poren besitzen. Jedoch ist das, wie ich mich überzeugt 
habe, nur an der starken Außenlamelle der Fall; die dünne Innen¬ 
lamelle ist mit Spiralstreifen versehen. Dagegen besitzen die Stereiden 
der Ober- resp. Innenseite der Doldenstielchen in der Hauptmembran 
schief gestellte Poren. Der Vollständigkeit wegen sei noch bemerkt, 
daß die Dehnungsproben an Doldenstielchen ausgeführt wurden, die 
dem Herbarium entnommen und 24 Stunden in Wasser gequollen waren. 
Eine nachträgliche Untersuchung frischer Doldenstielchen ergab 
für die Unterseite 11.4%, für die Oberseite nur 7,6% durchschnittlich. 
Ich habe in folgender Tabelle die Resultate einer ganzen Anzahl 
von Messungen der Winkel von Poren und Streifen in den Membranen 
zusammengestellt und gleichzeitig die Bruchdehnung der betreffenden 
Fasern beigefügt. Die Zahlen für die Porenschiefe sind außer den¬ 
jenigen für Picea, welche um je 20 Messungen nach Zeichnung mit der 
Kamera gewonnen waren, keine Durchschnittszahlen. Es wurden meist 
nur drei Winkelmessungen angestellt, was aber für unsere Zwecke aus¬ 
reichend erscheint. 
Die geringe Dehnbarkeit ohne dauernde Verlängerung der meisten 
unverholzten Fasern fällt zusammen mit zur Längsrichtung der Zelle 
fast parallelem Verlauf ihrer Poren, wie das beispielsweise bei Can- 
